ZIR 5 4 i 



MM. Dubois et Silveïra ont conseillé de séparer le peroxide 

 de fer de la zircone en traitant les deux corps, à l'état d'hy- 

 drate, par l'acide oxalique, qui, disent-ils, dissout le fer, à 

 l'exclusion de la zircone. Je dois dire qu'avant le travail de 

 ces messieurs, j'avois essayé le procédé qu'ils ont publié, et 

 que j'y avois renoncé, parce que les résultats qu'il me donna 

 furent loin de me satisfaire. 



5. e Procédé. 



M. Berzelius donne le procédé suivant : on dissout la zircone 

 ferrugineuse hydratée dans l'acide tartrique; on met un excès 

 d'ammoniaque dans la liqueur: il ne se fait pas de précipité. 

 On ajoute de l'hydrosulfate d'ammoniaque, qui précipite le 

 fer; on lave le précipité; on évapore la liqueur à sec; on cal- 

 cine, et l'on obtient de la zircone pour résidu. M. Berzelius 

 ajouteque la zircone calcinée, réduite en poudre line, digérée 

 dans l'acide sulfurique étendu de son poids d'eau, puis chauf- 

 fée jusqu'à ce que l'eau et l'excès d'acide soient évaporés, 

 se dissout ensuite dans l'eau chaude à l'état de sulfate. 



Préparation du zirconium. 



On prend du phtorure de potassium uni au phtorure de zir- 

 conium desséché; on le mélange avec du potassium, qui est 

 tenu en fusion dans un tube de fer fermé à un bout, d'un 

 quart de pouce de diamètre intérieur et de i{ pouce de 

 longueur. On adapte un couvercle à ce tube; on le renferme 

 dans un creuset de platine, et on chauffe l'appareil sur une 

 lampe à alcool, à double courant d'air. La réduction a lieu 

 sans ignition ni effervescence , si les matières ont été bien des- 

 séchées. Quand on juge l'opération terminée , on laisse re- 

 froidir le creuset; on découvre le tube de fer et on le plonge 

 dans l'eau distillée, en agitant la matière qui y est contenue. 

 On obtient par ce moyen une poudre noire qui finit par se dé- 

 poser. Il se dégage un peu d'hydrogène, et l'eau dissout du 

 phtorure de potassium et de la potasse. 



Il arrive ordinairement que la potasse qui se dissout dans 

 l'eau, précipite sur la poudre noire de l'hydrate de zircone 

 (provenant d'une certaine quantité de phtorure de zirconium 

 qui n'a pas été décomposée), et lorsqu'on vient à chauffer ce 



